76 T'IL'L. VOGT. M.-N. KI. 
— Der annähernd horizontale Verlauf der Schmelzkurven ! von dem 
reinen Silikat, bezw. von dem Silikat nebst 2.3 °/) CaS, betrug: 
root 9%, (Ca, MIS Og +2 eco E299 18100 
97.7 - (Ca, MehSi3O10 + 2.3 Vo CaS . . 1235°—1265), 
somit im letzterem Falle rund 50° niedriger. 
2.3 ly CaS bewirkt somit mit Sicherheit? eine Schmelzpunkt- Erniedri- 
gung von ungefähr 50°. 
— Durch diese Untersuchung wird bestätigt, daß die oben bespro- 
chene Individualitionsgrenze zwischen RS einerseits und Melilith, Olivin 
andrerseits eine eutektische Grenzlinie darstellt. Das Eutektikum 
(Ca, Mg),SiO, : CaS dürfte am nächsten bei ungefähr 2.5 °/, CaS liegen. 
Zu einem approximativen Aufzeichnen der Schmelzkurve (Fig. 26) zwi- 
schen CaS und (Ca, Mg)ıSi30,0%, haben wir die folgenden Daten: 
1 Die Abkühlungskurve von 97.7 0/0 Sil. : 2.3 9/9 CaS zeigt ebenfalfs eine Erstarrung 
von rund 50^ niedriger wie die Abkühlungskurve von dem reinen Silikat. In beiden 
Fällen (mit beinahe genau derselben Einwäge usw.) trat somit ziemlich genau dieselbe 
Unterkühlung ein. 
Von jedem der beiden Schmelzversuche liegen zwei gut übereinstimmende Schmelz- 
kurven vor. Bei Temperatur als Ordinat (und Zeit als Abscisse) schwankt der verti- 
kale Unterschied zwischen den Schmelzkurven einerseits von dem Silikat und andrer- 
seits von dem Silikat (NB. dem ursprünglichen Silikat gepulvert) plus 2.3 9/9 CaS 
zwischen 45° und 35°. Die Schmelzpunkt-Erniedrigung ist somit 50° + 5°. Die Fehler- 
grenze erreicht nur ein Zehntel des Wertes. 
3 Es handelt sich hier freilich um ein Mischkrystall, jedoch ziemlich sicher nur mit ge- 
ringem Unterschied zwischen den Konstituenten. Wir machen uns somit, in betreff 
der Frage über die gegenseitige Löslichkeit von Sulfid und Silikat, nur eines un- 
wesentlichen Fehlers Schuld, wenn wir hier das Silikat als eine einheitliche Kompo- 
nente betrachten. 
Falls es sich ergeben würde, daß der Äkermanit nicht aus (Ca,Mg)4SisO19 — bei 0.7 
Ca : 0.3 Mg = 46.9 SiOs, 40.6 CaO und 12.5 MgO, — sondern aus (Ca,Mg)3Sig07 — 
bei 0.7 CaO : 03 Mg = 44.0 SiOs, 42.8 CaO und 13.2 MgO — besteht, so würde dies 
unseren Schluf über die durch CaS bewirkte Schmelzpunkt-Erniedrigung nicht beein- 
flussen. Bei der Konstitution (Ca, Mg)3Sig0; würde sich aus unserer Schmelze neben 
überwiegend Äkermanit auch ein wenig von anderen (als Glas erstarrten) Silikatkompo- 
nenten bilden, — aber in gleicher Menge bei unseren zwei Parallel-Versuchen (teils 
ohne CaS und teils mit 2.3 9/9 CaS). Um bei den beiden Parallel-Versuchen mit 
genau derselben Silikatschmelze arbeiten zu können, wurde 97.7 °/o von der gepul- 
verten Schmelze aus dem ersten Versuch mit 2.3 9/9 CaS umgeschmolzen. 
i) 
